— 254 — 



rire, come risposta più verosimile, il discorso che con prudentissime riserve vado ogni 

 anno ripetendo ai miei scolari e che forse diranno pure i miei Colleghi d' insegna- 

 mento : e cioè, che nella presa e indurimento delle malte composte di grassello e di 

 pozzolana, la calce si combina colla silice e coli' allumina generando silicati e allu- 

 minati idrati, i quali probabilmente sono i medesimi che si formano durante la idra- 

 tazione e la conseguente presa dei cementi. 



Che in realtà questi composti si formino e, particolarità di non poco momento. 

 siano atti altresì ad assumere forma di piccoli cristalli, sono fatti che crederei suffi- 

 cientemente dimostrati dagli effetti osservati durante il saggio preliminare che ha dato 

 argomento alla presente Nota e che ora descriverò in breve. 



È necessario premettere che sottoposi all'azione dell'acqua di calce la pozzolana 

 di S. Paolo di Roma, la cui composizione, come si scorge nei numeri della colonna A 

 del seguente specchietto, s' accorda bene colla composizione della pozzolana della mede- 

 sima provenienza che analizzai 35 anni or sono per incarico dell'amico Brune Ili, 

 presentemente Ingegnere Capo dell' Ufficio tecnico provinciale di Bologna. I risultati 

 di questa purtroppo antica analisi, ma esatta, figurano nei numeri della colonna lj. 



A B 



Si0 2 45, 00 45. 500 



Al 2 Ò 3 15, 60 15, 125 



Fe 2 O s 12, 00 12, 050 



CaO 8, 68 9, 336 



MgO 3, 42 3, 595 



Perdita per calcinazione 9, 20 Acqua e perdite 8, 458 



KO, NaO e perdite (per differenza) 6, 10 À',0, Na o sciolti da EOI bollente 5. 936 



100,— 100.— 



Introdussi gr. 2 di detta pozzolana, in forma di finissima polvere, entro una bot- 

 tiglia di vetro avente 2 litri circa di capacità, e dopo averla quasi interamente riem- 

 pita con acqua di calce limpida e satura, la chiusi subito con tappo a smeriglio 

 spalmato di vasellina. Per alcuni giorni cercai di tenere questa polvere in sospensione 

 agitando la bottiglia a lunghi intervalli, poscia la lasciai parecchi altri in riposo, 

 affinchè la polvere stessa durante il lento assorbimento della calce potesse deporsi, 

 agglomerarsi e aderire, come aderì di fatto, al fondo del recipiente. Dopo un mese, 

 in cui la bottiglia veniva scossa a periodi di tre o quattro giorni, rinnovai 1* acqua 

 di calce e un' altra volta dopo due mesi. Dal 1° luglio al 1° di novembre lasciai il 

 recipiente in riposo. La durata dell'esperimento fu di 13 mesi, compresi fra il 1° di 

 gennaio 1908 e il 1° di febbraio 1909. 



Al termine dell' esperimento il fatto singolare che piti mi colpì fu di vedere nella 

 parte più bassa della bottiglia una zona circolare alta due centimetri e mezzo, in cui 



